37(5 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE . 



magne , parce que c'eft principalement d'Allemagne qu'il nous eft 

 appotre. 



Ce n'eftqiic n^r quelques circonftances qu'on decide lafontea prendre 

 la nature du fer ou cclle de lacier; niais ces circonftances font taciles ^ 

 faifir d'apres ce qu'on vienc d'expofer. 



La tonte grife eft la feule qui loir propre a donner de I'acier , & pout 

 cela il fauc que loxigene qu'eile contient encore loit fepare , & que le 

 cliarbon auquel elle doit (a couleur giil'e le combine inrimement avec 

 le tcr; c'efl en cela que conlifte la converfion de la fonte en acier. 



De-la reliiite une premiere regie : fi Ion retire de Ion fourneau une 

 fonte blanche, il ne faut pas tenter d'en laire de J'acier , quoiqu'ellc 

 foit propre a donner un fer de tres-bonne qualite ; mais il faut alors 

 commencer par conduire fon operation de maniere a obrenir une fonte 

 giile,& pour cela il faut auginenter lei proportions du charbon dans 

 ia charge du fourneau. 



L'afpcd: de la fonte rrompe fouvent fur fa nature : car, fi Ton reduit Is 

 fonte grife en plaques, & qu'on lui fade fubir un refroidilTement prompt, 

 elie prend I'apparence de la fonte blanche. Nous donnerons plus bas un 

 nioyen facile de reconnoitre dans I'inftant la font* qui eft charbonnee & 

 qui, par-la, eft propre a donner de I'acier. 



Quand on a une fonte convenable , il faut pour la convertir en fer, 

 au'on la laifTe dans I'affinagc expofee beaucoup plus a I'adrion de fair , 

 que lorfqu'on veut obtenir de I'acier , & il faut qu'on evacue les fcories 

 qui empecheroient le conta(5l de Fair ; m«is , pour la changer en acier;' 

 on I'cxpofe beaucoup moins au contaifl de fair , & on la laiTfe recouverte 

 de fcoties. Par la premiere manipulation , on detruit le charbon qui etoit 

 dans la fonte i?i qui fe brule par le contaA de fair ; la fonte prend ainfi 

 la nature du fer; mais par la feconde , on conferve le charbon dont une 

 partie lert a feparer I'oxigene qui etoit encore dans la fonte, & dont I'autre 

 fe combine avec le fer & lui donne les qualites de I'acier. 



La difpoluion dii foyer &la pofition de la tuyere, font deux objets qui 

 meritent beaucoup d'attention. Pour obtsnir du fer, le foyer doit etrc 

 plus grand que pour I'acier; & I'on donne a la tuyere une inclinaifon 

 propre a diriger le vent vers la furface du fer; on remplit le foyer de 

 charbon , on place la fonte par-delTus &: a la hauteur de la partie 

 fuptitieurs de la tuyere. On echauffe moderement & par degres, pour que 

 la fonte n'entre pas en fufion , & qu'eile fe maintienne dans un etat 

 pateux , on la travaille avec le ringard ; on la ramene trequemment au 

 vent du foufllet, & I'on evacue de terns en terns les fcories. 



Pour I'acier, on arrange autour da foyer une couche de petits charbons 

 pu pouffier, qu'on humeiSle & qu'on bat pour lui donner de I'adherence. 

 On y ajoure dss fcories legeres & de nature a deverir fiuides; la tuyere 

 eft ordinairsment plus indinee j on pteffe davantage la tufion, pour que 



u 



